sa 
LS] 
J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
In dem letzten Schmelzprodukt, das sich nicht weit von der Zusammensetzung des 
Anorthits (Ca: Al, =0.5:0,5) entfernt, erreichen die Anorthittafeln eine Grösse bis zu 
2 à 3 mm. 
— Bei einem Schmelzversuch von mir, bei Mischen von CaO, 42,0, und S70, im 
Verhältnis CaO : 47,0, : 25/09, krystallisierte — beim Einwägen ca. 20 Kg. und Abküh- 
lungszeit von 1300 bis 10000 etwa ı!/, Stunde — Anorthit in bis 5—8 mm grossen 
Krystallen. 
0.70- Ca- Al,- Silikat. 
No. | % 42,03 | Ca: Al, 
| 
CCXXVII 359 16.50 | 0.86 : 0.14 | Gehlenit mit etwas Glas. 
CCXXVIII | 360 20.87 | 0.81 : 0.19 | Grosse Gehlenitkryst.; sehr 
wenig Glas. 
CCXXIX 361 24.48 | 0.77 : 0.23 || Glas mit ca. 10—159/0Gehlenit 
CCXXXVI | 362 27.51 0731027 | >. Oo = IO TEE > 
CCXXX 363 28.84 | 0.71: 0.29 
CCXXXVII | 364 30.09 | 0.70: 0.30 | 
» » = 5 = » 
Reines Glas, ohne Aus- 
sonderungen. 
CCXXXII | 365 32.30 | 0.67 : 0.33 
CCXXXIII | 366 36.70 | 0.60 : 0.40 
CCXXXV | 367 42.47 | 0.50 : 0.50 | Ca. 60% Anorthit, grosse 
Kryst. Rest Glas. 
Die Gehlenitkrystalle in No. 360 erreichen eine Grösse bis zu 3—5 mm, und die 
Anorthitkrystalle in No. 367 bis zu 2—3 mm. 
0.50-Ca- Al,-Silikat. 
ee No. |% 42,03 | Ca: Al, 
CCXXXIX | 369 35.66 | 0.67 : 0.33 | Ca. 40% Gehlenit; Rest Glas. 
CCXL 370 38.33 | 0.63 : 0.37 | Glas mit ca. 5 % Gehlenit. 
GERIET 371 40.61 | 0.60: 0.40 | Reines Glas. 
CCXLVI 372 47.11 0.50: 0.50 | Spinell, Anorthit (?); Glas. 
Unter allen hier aufgeführten Schmelzprodukten führt nur das letztere (No. 372) 
Spinell, und zwar nach Ermessen ca. 10 0/,; dann in untergeordneter Menge ein in kleinen 
Tafeln auftretendes Mineral, das ziemlich sicher als Anorthit bestimmt worden ist, 
‘Zur besseren Übersicht benutzen wir eine graphische Darstellung 
(Fig. 5), indem wir das Verhältnis Ca; Al, auf der Abscisse absetzen, 
Die Kurven geben die Menge des auskrystallisierten Minerals (Melilith- 
mineral bezw. Anorthit) an und liefern gleichzeitig auch ein Bild von 
der Grösse der Mineralindividuen. Das Ca: A/,-Verhältnis des Melilith- 
minerals bei 1.50-Silikat (1Ca :o Aé,), bei 1.00-Silikat (0.875 Ca: 0.125 
Al,) und bei 0.70-Silikat (0.765 Ca : 0.235 4/,) wird durch ein Kreuz 
bezeichnet. — Diejenigen Schmelzprodukte, die völlig oder beinahe völlig 
